상기 합금철 투입 후 5 분 시점 에 용강 중 [ Al ] = 0 . 04 % 수준 이 었 으므로 , 전술 한 바 와 같이 Al 을 30 kg 추가 투입 한 후 래들 바닥 에서 Ar 을 공급 하 여 약 20 분 간 용강 교반 을 실시 하 였 다 . 진공 하 에서 의 정련 공정 종료 후 용강 온도 는 약 1600 ℃ 였으며 , 약 1550 ℃ 의 주조 온도 를 제어 하 기 위해 대 기 상태 에서 냉각제 등 을 투입 하 였 다 .